Br 
Ar 
“S 
= 
ki 
Ike. 
losen Bleibaumbildung auch dann zeigen, wenn die Nitratlösung 
durch einen Luftstrom dauernd energisch gerührt wird, Konzen- 
trationsdifferenzen längs der Bleioberfläche mithin ausgeschlossen 
sind. Doch erfolgte'unter diesen Bedingungen der Zerfall der Blei- 
oberfläche so schnell, daß die Bleibaumansätze rasch wieder der 
Zerstörung nslastnslellen. 
Erwähnt seı noch, daß sich der Bleibaum auf Blei auch kun 
lich züchten läßt, wenn man eine Bleistange mit der unteren Hälfte 
in bleiionenärmere, mit der oberen in bleiionenreichere Lösung 
bringt und beide Lösungen durch einen um den Bleistab gewickelten 
Wattebausch trennt. Nimmt man unten die (schwerere) ver- 
brauchte, oben die (leichtere) frische Hellersche Lösung, so bilden 
sich nach einiger Zeit am oberen Ende der Stange Bleibaumansätze. E 
Auffälliger und weit rascher verläuft die Bleibaumbildung, wenn 
man äquimolare Lösungen von Bleinitrit (unten) und von Blei- N 
nitrat (oben) verwendet. £ 
Die Bleibaumfrage darf also nunmehr als in dem Sinne gelöst 
gelten, daß sich Blei auf Bleı in Form eines Bleibaums nur dann 
niederschlägt, wenn lokale Ionenkonzentrationsketten. 
entstehen. Dazu ist aber, wenn die Lösung ursprünglich homogen 
war und auf konstanter Temperatur gehalten wird, nur in Ge-. 
genwartvon Nitra,t Gelegenheit, und dam beschränkt sich“ 
cieses Phänomen ausschließlich auf solche Lösungen. 
@7 Die Disglomeration. 
Wie oben bereits ausgeführt, verwandelt sich das ursprünglich 
kompakte Blei unter der chemischen Einwirkung von nitrathaltigen 
lösungen in eine von zahllosen Rissen und Löchern durchsetzte, 
schwammartig aussehende Masse und zerfällt schließlich in ein 
grobes Pulver. Die Allotropieauffassung dieser Veränderung sieht 
in der Entstehung der Risse usw. einen sekundären Vorgang 
als Folge der unter Volumverminderung verlaufenden allotropen 
Umwandiung des Metalls. Im Gegensatze dazu führen meine-Be- 
obachtungen zu der Folgerung, daß die Risse usw. primär ge- 
bildet w sıdlan, indem sich die Lösung auf dem Wege des chemischen 
Angriffs ın das kompakte Blei einfrißt. 
Regulinische, d. h. aus dem Schmelzflusse erstarrte Metalle Di ; 
stehen bekanntlich aus zahlreichen krystallinischen Körnern 
(Krystalliten), zu denen die bei der Unterschreitung des Schmelz- 
punktes allenthalben in der Schmelze spontan auftretenden Krystall- 
keime heranwachsen. Sie sind im Innern des Metalls nicht durch 
natürliche Krystallflächen begrenzt, sondern durch diejenigen zu- 
fälligen Begrenzungselemente, die sich aus dem Zusammentreffen 
